natgillin/translations-raw huggingface dataset:
Végül öntsük a folyadékot és a visszamaradt anyagot az üveg szűrőtégelybe; majd mossuk át a visszamaradó szálakat a lombikból a tégelyre még egy adag 52 ± 2 °C-os benzil-alkohollal.
Finally pour the liquid and the residue into the crucible; wash any remaining fibres from the flask into the crucible with an extra quantity of benzyl alcohol at 52 ± 2 ºC.
A tégelyt alaposan ürítsük ki.
Drain the crucible thoroughly.
A szálakat tegyük át egy lombikba, etanollal öblítsük ki, és miután kézzel felráztuk, dekantáljuk a tégelybe.
Transfer the fibres into a flask, rinse with ethanol and after shaking manually decant through the filter crucible.
Ismételjük meg ezt az öblítőműveletet további két vagy három alkalommal.
Repeat this rinsing operation two or three times.
A visszamaradt anyagot vigyük át a tégelybe, és leszívással alaposan távolítsuk el a mosófolyadékot.
Transfer the residue into the crucible and drain thoroughly.
A tégelyt a szálmaradékokkal együtt szárítsuk meg, hűtsük le és mérjük meg.
Dry the crucible and the residue and cool and weigh them.
6.MÓDSZER TRIACETÁTOK ÉS BIZONYOS EGYÉB SZÁLAK (Diklór-metános módszer)
METHOD No 6 TRIACETATES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Method using dichloromethane)
triacetát (24) vagy polilaktid (34)
triacetate (24) or polylactide (34)
gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44) elaszto-multiészter (46), elasztolefin (47) és melamin (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), (21), modal (22), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35), glass fibre (44) elastomultiester (46), elastolefin (47) and melamine (48).
Az olyan triacetát szálak, amelyeket különleges kezeléssel részlegesen hidrolizáltak, már nem teljes mértékben oldódnak ebben a reagensben.
Triacetate fibres which have received a finish leading to partial hydrolysis cease to be completely soluble in the reagent.
Ilyen esetekben a módszer nem alkalmazható.
In such cases, the method is not applicable.
A triacetát vagy polilaktid szálakat a keverék ismert száraz tömegéből diklór-metánnal oldjuk ki.
The triacetate or polylactide fibres are dissolved out from a known dry mass of the mixture, with dichloromethane.
A különbség alapján megkapjuk a száraz triacetát vagy polilaktid százalékát.
The percentage of dry triacetate or polylactide is found by difference.
A 200 ml-es, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 100 ml diklór-metánt, helyezzük rá az üvegdugót, tízpercenként rázzuk fel a lombik tartalmát, hogy a próbadarab átitatódjon, majd hagyjuk állni szobahőmérsékleten 30 percig, miközben rendszeres időközönként felrázzuk.
To the specimen contained in the 200 ml glass-stoppered conical flask, add 100 ml of dichloromethane per gram of specimen, insert the stopper, shake the flask every 10 minutes to wet out the specimen and stand for 30 minutes at room temperature, shaking the flask at regular intervals.
Öntsünk a szálmaradékot tartalmazó lombikba 60 ml diklór-metánt, kézzel rázzuk fel, és a lombik tartalmát szűrjük át a szűrőtégelyen.
Add 60 ml of dichloromethane to the flask containing the residue, shake manually and filter the contents of the flask through the filter crucible.
A visszamaradt szálakat vigyük át a szűrőtégelyre úgy, hogy a lombikot kis mennyiségű diklór-metánnal kiöblítjük.
Transfer the residual fibres to the crucible by washing out the flask with a little more dichloromethane.
Ürítsük ki a szűrőtégelyből a felesleges folyadékot leszívatással, töltsük fel a szűrőtégelyt diklór-metánnal, és hagyjuk, hogy a gravitáció hatására lecsöpögjön.
Drain the crucible with suction to remove excess liquid, refill the crucible with dichloromethane and allow it to drain under gravity.
Végezetül ismét szívassuk le a felesleges folyadékot, majd a visszamaradt anyagot kezeljük forró vízzel az összes oldószer eltávolítása céljából, a tégelyt szívassuk le, szárítsuk meg, és a szálmaradékot hűtsük vissza és mérjük le.
Finally, apply suction to eliminate excess liquid, then treat the residue with boiling water to eliminate all the solvent, apply suction, dry the crucible and residue, cool and weigh them.
A „d” értéke 1,00, kivéve a poliészter, elaszto-multiészter, az elasztolefin és a melamin esetében, amelyeknél a „d” értéke 1,01.
The value of ‘d’ is 1,00, except in the case of polyester, elastomultiester, elastolefin and melamine for which the value of ‘d’ is 1,01.
7.MÓDSZER EGYES CELLULÓZSZÁLAK ÉS POLIÉSZTER (75 tömegszázalékos kénsavat alkalmazó módszer)
METHOD No 7 CERTAIN CELLULOSE FIBRES AND POLYESTER (Method using 75 % m/m sulphuric acid)
pamut (5), len (7), valódi kender (8), rami (14), cupro (21), modál szál (22), viszkóz (25),
cotton (5), flax (7), true hemp (8), ramie (14), cupro (21), modal (22), viscose (25)
poliészter (35), elaszto-multiészter (46) és elasztolefin (47).
polyester (35), elastomultiester (46) and elastolefin (47).
A cellulózszálakat a keverék ismert száraz tömegű mennyiségéből 75 tömegszázalékos kénsavval oldjuk ki.
The cellulose fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with 75 % m/m sulphuric acid.
A különbség alapján megkapjuk a száraz cellulóz rostszázalékát.
The proportion of dry cellulose fibre is found by difference.
Legalább 500 ml űrtartalmú, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombik.
Glass-stoppered conical flask of at least 500 ml capacity.
Termosztát vagy egyéb olyan eszköz, amely a lombikot 50 ± 5 °C-on tudja tartani.
Thermostat or other apparatus for maintaining the flask at 50 ± 5 ºC.
Kénsav, 75 ± 2 tömegszázalék
Sulphuric acid, 75 ± 2 % m/m
Készítésekor óvatosan, folyamatos hűtés mellett adjunk 700 ml kénsavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,84) 350 ml desztillált vízhez.
Prepare by adding carefully, while cooling, 700 ml of sulphuric acid (relative density at 20 ºC: 1,84) to 350 ml of distilled water.
Miután szobahőmérsékletre visszahűtöttük, egészítsük ki az oldatot vízzel 1 literre.
After the solution has cooled to room temperature, dilute to 1 litre with water.
Híg ammóniaoldat
Ammonia, dilute solution
80 ml tömény ammóniaoldatot (sűrűsége 20 °C-on: 0,88) vízzel hígítsunk fel 1 literre.
Dilute 80 ml of ammonia solution (relative density at 20 ºC: 0,88) to 1 litre with water.
A legalább 500 ml-es, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 200 ml 75%-os kénsavat, helyezzük rá az üvegdugót, rázzuk fel a lombik tartalmát, hogy a minta átitatódjon.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 500 ml capacity, add 200 ml of 75 % sulphuric acid per gram of specimen, insert the stopper and carefully shake the flask to wet out the specimen.
Hagyjuk állni 50 ± 5 °C-on egy órán keresztül, rendszeresen, kb. tízpercenként rázogatva.
Maintain the flask at 50 ± 5 ºC for one hour, shaking it at regular intervals of roughly 10 minutes.
A lombik tartalmát a lemért szűrőtégely segítségével leszívással szűrjük le.
Filter the contents of the flask through the weighed filter crucible by means of suction.
A visszamaradt szálakat vigyük át a szűrőtégelyre úgy, hogy a lombikot kis mennyiségű 75%-os kénsavval kiöblítjük.
Transfer any residual fibres by washing out the flask with a little 75 % sulphuric acid.
Leszívatással ürítsük ki a szűrőtégelyt, és a szűrőn visszamaradó szálakat mossuk át egyszer úgy, hogy egy adag friss kénsavval töltjük fel a tégelyt.
Drain the crucible with suction and wash the residue on the filter once by filling the crucible with a fresh portion of sulphuric acid.
Ne alkalmazzunk leszívást, amíg a gravitáció hatására le nem csöpög a sav.
Do not apply suction until the acid has drained under gravity.
A visszamaradt anyagot mossuk át egymás után többször előbb hideg vízzel, kétszer a híg ammóniaoldattal, majd alaposan hideg vízzel, és a tégelyt minden alkalommal alaposan csöpögtessük le.
Wash the residue successively several times with cold water, twice with dilute ammonia solution, and then thoroughly with cold water, draining the crucible with suction after each addition.
Végezetül a maradék folyadék eltávolítása érdekében ismét szívjuk le a tégelyt, szárítsuk meg a tégelyt és a visszamaradt anyagot, hűtsük le, és mérjük le.
Finally, drain the remaining liquid from the crucible with suction, dry the crucible and residue, and cool and weigh them.
A „d” értéke 1,00.
The value of ‘d’ is 1,00.
8.MÓDSZER AKRILOK, EGYES MODAKRILOK VAGY KLÓRSZÁLAK ÉS BIZONYOS EGYÉB SZÁLAK (Dimetil-formamidos módszer)
METHOD No 8 ACRYLICS, CERTAIN MODACRYLICS OR CERTAIN CHLOROFIBRES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Method using dimethylformamide)
gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), elaszto-multiészter (46) elasztolefin (47) és melamin (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), polyamide or nylon (30), polyester (35), elastomultiester (46), elastolefin (47) and melamine (48).
A módszer egyaránt alkalmas előzetesen metallizált festékkel festett akrilok és egyes modakrilok esetében, ugyanakkor nem alkalmas olyan szálaknál, amelyeket krómos utánkezeléssel színeztek.
It is equally applicable to acrylics, and certain modacrylics, treated with premetallised dyes, but not to those dyed with afterchrome dyes.
Az akril, modakril vagy klórszál műszálakat a keverék ismert száraz tömegű mennyiségéből forráspontig hevített vízfürdőben dimetil-formamiddal oldjuk ki.
The acrylic, modacrylic or chlorofibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with dimethylformamide heated in a water-bath at boiling point.
A visszamaradt anyagot összegyűjtjük, kimossuk, megszárítjuk és megmérjük.
The residue is collected, washed, dried and weighed.
Szükség esetén korrigált tömegértékét pedig a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki, a különbség alapján pedig megkapjuk a száraz akril, modakril vagy klórszál százalékát.
Its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture and the percentage of dry acrylic, modacrylic or chlorofibre is found by difference.
Forráspontig hevített vízfürdő.
Water bath at boiling point.
Dimetil-formamid (forráspont 153 ± 1 °C) 0,1%-nál kisebb víztartalommal.
Dimethylformamide (boiling point 153 ± 1 ºC) not containing more than 0,1 % water.
Ez a reagens mérgező, ezért ajánlott a vegyifülke használata.
This reagent is toxic and the use of a hood is thus recommended.
A legalább 200 ml-es, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 80 ml dimetil-formamidot, amelyet előzetesen forráspontig hevített vízfürdőben előmelegítettünk, helyezzük rá az üvegdugót, rázzuk fel a lombik tartalmát a minta átitatása érdekében, és a forráspontig hevített vízfürdőben melegítsük egy órán keresztül.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add per gram of specimen 80 ml of dimethylformamide, pre-heated in the water-bath at boiling point, insert the stopper, shake the flask to wet out the specimen and heat in the water-bath at boiling point for one hour.
A palackot és tartalmát ez alatt az idő alatt öt alkalommal kézzel gyengéden rázzuk fel.
Shake the flask and its contents gently by hand five times during this period.
A folyadékot a lemért szűrőtégely segítségével dekantáljuk, a szálakat hagyjuk a lombikban.
Decant the liquid through the weighed filter crucible, retaining the fibres in the flask.
A lombik tartalmát leszívással szűrjük át a szűrőtégelyen.
Filter the contents of the flask through the filter crucible by means of suction.
A visszamaradt szálakat vigyük át a szűrőtégelyre úgy, hogy a lombikot kis mennyiségű dimetil-formamiddal kiöblítjük.
Transfer any residual fibre to the crucible by washing out the beaker with dimethylformamide.
A tégelyt leszívással ürítsük le.
Drain the crucible with suction.
A visszamaradt anyagot mossuk ki körülbelül 1 liter 70–80 şC-os meleg vízzel úgy, hogy a tégelyt minden alkalommal teletöltjük.
Wash the residue with about 1 litre of hot water at 70 ‐ 80 ºC, filling the crucible each time.
Minden vízadag után rövid ideig szívassuk le a tégelyt, de csak azután, hogy a víz a gravitáció hatására lecsöpögött.
After each addition of water, apply suction briefly but not until the water has drained under gravity.
Ha a mosófolyadék túl lassan csöpög le a tégelyből, enyhe leszívást lehet alkalmazni.
If the washing liquor drains through the crucible too slowly slight suction may be applied.
Végezetül szárítsuk meg a tégelyt és a visszamaradt anyagot, hűtsük vissza és mérjük le.
Finally dry the crucible with the residue, cool and weigh them.
gyapjú 1,01
wool 1,01
pamut 1,01
cotton 1,01
cupro (réz-oxid szál) 1,01
cupro 1,01
modál 1,01
modal 1,01
poliészter 1,01
polyester 1,01
elaszto-multiészter 1,01
elastomultiester 1,01
9.MÓDSZER EGYES KLÓRSZÁLAK ÉS BIZONYOS EGYÉB SZÁLAK (Széndiszulfid és aceton 55,5/44,5 arányú keverékét alkalmazó módszer)
METHOD No 9 CERTAIN CHLOROFIBRES AND CERTAIN OTHER FIBRES (Method using 55,5/44,5 mixture of carbon disulphide and acetone)
gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), selyem (4), pamut (5), cupro (21), modál (22), viszkóz (25), akril (26), poliamid vagy nejlon (30), poliészter (35), üvegszál (44) elaszto-multiészter (46) és melamin (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), silk (4), cotton (5), cupro (21), modal (22), viscose (25), acrylic (26), polyamide or nylon (30), polyester (35), glass fibre (44), elastomultiester (46) and melamine (48).
Ha a keverék gyapjú- vagy selyemtartalma meghaladja a 25%-ot, a 2. módszert kell alkalmazni.
When the wool or silk content of the mixture exceeds 25 %, method No 2 shall be used.
Ha a keverék poliamid- vagy nejlontartalma meghaladja a 25%-ot, a 4. módszert kell alkalmazni.
When the polyamide or nylon content of the mixture exceeds 25 %, method No 4 shall be used.
A klórszálakat a keverék ismert száraz tömegű mennyiségéből széndiszulfid és aceton állandó forrpontú elegyével oldjuk ki.
The chlorofibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with an azeotropic mixture of carbon disulphide and acetone.
A különbség alapján megkapjuk a száraz polivinil-klorid műszál százalékát.
The percentage of dry polyvinyl chloride fibre is found by difference.
Széndiszulfid és aceton állandó forrpontú elegye (55,5 térfogatszázalék széndiszulfid és 44,5 térfogatszázalék aceton).
Azeotropic mixture of carbon disulphide and acetone (55,5 % by volume carbon disulphide to 44,5 % acetone).
Mivel a reagens mérgező, ajánlott a vegyifülke használata.
As this reagent is toxic, the use of a hood is recommended.
Etanol (92% térfogatszázalékos) vagy metanol.
Ethanol (92 % by volume) or methanol.
A legalább 200 ml-es, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 100 ml-t az állandó forráspontú elegyből.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of the azeotropic mixture per gram of specimen.
Biztonságosan zárjuk le a lombikot, és szobahőmérsékleten 20 percen keresztül rázassuk intenzíven mechanikus rázógépen vagy manuálisan.
Seal the flask securely, and shake the flask on a mechanical shaker, or vigorously by hand, for 20 minutes at room temperature.
A felül úszó folyadékot a lemért szűrőtégelyen keresztül dekantáljuk.
Decant the supernatant liquid through the weighed filter crucible.
Ismételjük meg a folyamatot 100 ml friss reagenssel.
Repeat the treatment with 100 ml of fresh reagent.
Ezt a műveletsort egészen addig kell folytatni, amíg az óraüvegre cseppentett extrakciós folyadék elpárolgása után az üvegen semmiféle polimer-lerakódás nem marad.
Continue this cycle of operations until no polymer deposit is left on a watch glass when a drop of the extraction liquid is evaporated.
A visszamaradt anyagot további reagens hozzáadásával vigyük át a szűrőtégelyre, a folyadékot leszívással távolítsuk el, és a tégelyt, illetve a visszamaradt anyagot 20 ml alkohol, majd három alkalommal víz felhasználásával öblítsük ki.
Transfer the residue to the filter crucible using more reagent, apply suction to remove the liquid, and rinse the crucible and residue with 20 ml of alcohol and then three times with water.
Mielőtt leszívásos szárítást alkalmaznánk, hagyjuk, hogy a mosófolyadék a gravitáció hatására lecsöpögjön.
Allow the washing liquor to drain under gravity before draining with suction.
Szárítsuk meg a tégelyt és a visszamaradt anyagot, hűtsük vissza és mérjük le.
Dry the crucible and residue and cool and weigh them.
Bizonyos magas klórszáltartalmú keverékeknél a szárítási folyamat során jelentős zsugorodás következhet be, aminek következtében az oldószer lassabban oldja fel a klórszálat.
With certain mixtures having a high chlorofibre content there may be substantial shrinkage of the specimen during the drying procedure, as a result of which the dissolution of chlorofibre by the solvent is retarded.
Ennek ellenére a klórszál végül teljesen feloldódik az oldószerben.
This does not, however, affect the ultimate dissolution of the chlorofibre in the solvent.
Textilanyagok homogén keveréke esetében az e módszerrel nyerhető eredmények konfidenciahatára 95%-os konfidenciaszinten legfeljebb ± 1.
On a homogeneous mixture of textile materials, the confidence limits of the results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
10.MÓDSZER ACETÁT ÉS BIZONYOS KLÓRSZÁLAK (Jégecetes módszer)
METHOD No 10 ACETATE AND CERTAIN CHLOROFIBRES (Method using glacial acetic acid)
egyes klórszálak (27), nevezetesen polivinil-klorid szálak utóklórozással vagy anélkül, elasztolefin (47) és melamin (48).
certain chlorofibres (27) namely polyvinyl chloride fibres, whether afterchlorinated or not, elastolefin (47) and melamine (48).
Az acetát műszálakat a keverék ismert száraz tömegű mennyiségéből jégecettel oldjuk ki.
The acetate fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with glacial acetic acid.
Ezt a reagenst fokozott körültekintéssel kell kezelni, mert erősen maró hatású.
This reagent shall be handled with care since it is highly caustic.
A legalább 200 ml-es, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 100 ml jégecetet.
To the specimen contained in the glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml glacial acetic acid per gram of specimen.
Biztonságosan zárjuk le a lombikot, és szobahőmérsékleten 20 percen keresztül intenzíven rázassuk mechanikus rázógépen vagy manuálisan.
Seal the flask securely and shake on the mechanical shaker, or vigorously by hand, for 20 minutes at room temperature.
Ismételjük meg a műveletet további két alkalommal, mindannyiszor 100 ml friss reagenst használjunk, és összesen három extrahálást végezzünk.
Repeat this treatment twice, using 100 ml of fresh reagent each time, making three extractions in all.
Vigyük át a visszamaradt anyagot a szűrőtégelyre, leszívással távolítsuk el a folyadékot, és öblítsük ki a tégelyt, illetve a visszamaradt anyagot 50 ml jégecet, majd három alkalommal víz felhasználásával.
Transfer the residue to the filter crucible, drain with suction to remove the liquid and rinse the crucible and the residue with 50 ml of glacial acetic acid, and then three times with water.
Minden egyes öblítés után hagyjuk, hogy a mosófolyadék a gravitáció hatására lecsöpögjön, mielőtt leszívásos szárítást alkalmaznánk.
After each rinse, allow the liquid to drain under gravity before applying suction.
Szárítsuk meg a tégelyt és a visszamaradt anyagot, hűtsük vissza és mérjük le.
Dry the crucible and residue, and cool and weigh them.
11.MÓDSZER SELYEM ÉS GYAPJÚ VAGY SZŐR (75% tömegszázalékos kénsavat alkalmazó módszer)
METHOD No 11 SILK AND WOOL OR HAIR (Method using 75 % m/m sulphuric acid)
gyapjú (1), állati szőr (2 és 3), elasztolefin (47) és melamin (48).
wool (1), animal hair (2 and 3), elastolefin (47) and melamine (48).
A selyemszálakat a keverék ismert száraz tömegű mennyiségéből 75 tömegszázalékos kénsavval oldjuk ki A vadselyem, például tussah, a 75 % tömegszázalékos kénsavban nem oldódik fel teljes mértékben.
The silk fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with 75 % m/m sulphuric acid Wild silks, such as tussah silk, are not completely soluble in 75 % m/m sulphuric acid.
Tömegét – szükség esetén korrigálva – a keverék száraz tömegének százalékában fejezzük ki.
Its mass, corrected if necessary, is expressed as a percentage of the dry mass of the mixture.
A különbség alapján megkapjuk a száraz selyem százalékát.
The percentage of dry silk is found by difference.
Kénsav (75 ± 2 tömegszázalék)
Sulphuric acid (75 ± 2 % m/m)
Készítésekor óvatosan, folyamatos hűtés mellett adjunk 700 ml kénsavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,84) 350 ml desztillált vízhez.
Prepare by adding carefully, while cooling, 700 ml sulphuric acid (density at 20 ºC: 1,84) to 350 ml distilled water.
Miután szobahőmérsékletre visszahűtöttük, egészítsük ki az oldatot vízzel 1 literre.
After cooling to room temperature, dilute the solution to 1 litre with water.
Híg kénsavoldat: 100 ml kénsavat (sűrűsége 20 °C-on: 1,84) fokozatosan adjunk hozzá 1 900 ml desztillált vízhez.
Sulphuric acid, dilute solution: add 100 ml sulphuric acid (density at 20 ºC: 1,84) slowly to 1 900 ml distilled water.
Híg ammóniaoldat: hígítsunk fel 200 ml tömény ammóniát (sűrűsége 20 °C-on: 0,880) 1 000 ml vízzel.
Ammonia, dilute solution: dilute 200 ml concentrated ammonia (density at 20 ºC: 0,880) to 1 000 ml with water.
A legalább 200 ml-es, becsiszolt üvegdugóval ellátott Erlenmeyer-lombikban található próbadarab minden grammjához adjunk 100 ml 75 tömegszázalékos kénsavat, és zárjuk le az üvegdugóval.
To the specimen contained in a glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of 75 % m/m sulphuric acid per gram of specimen and insert the stopper.
Erősen rázzuk fel, és hagyjuk szobahőmérsékleten állni 30 percig.
Shake vigorously and stand for 30 minutes at room temperature.
Rázzuk fel ismét, és hagyjuk állni 30 percig.
Shake again and stand for 30 minutes.
Végezetül még egyszer rázzuk fel, és szűrjük le a lombik tartalmát a lemért szűrőtégelyen.
Shake a last time and filter the contents of the flask through the weighed filter crucible.
A 75 tömegszázalékos kénsav reagenssel mossuk ki a visszamaradt szálakat a lombikból.
Wash any remaining fibres from the flask with the 75 % sulphuric acid reagent.
A szűrőn visszamaradt anyagot előbb 50 ml híg kénsavoldattal, majd 50 ml vízzel, végül 50 ml híg ammóniaoldattal mossuk ki.
Wash the residue on the crucible successively with 50 ml of the dilute sulphuric acid reagent, 50 ml water and 50 ml of the dilute ammonia solution.
Leszívás előtt minden alkalommal hagyjuk, hogy a szálak legalább 10 percig érintkezzenek a folyadékkal.
Each time allow the fibres to remain in contact with the liquid for about 10 minutes before applying suction.
Végezetül vízzel öblítsük ki, de hagyjuk, hogy a szálak körülbelül 30 percen át érintkezzenek a vízzel.
Finally rinse with water, leaving the fibres in contact with the water for about 30 minutes.
Szívassuk le a tégelyt, szárítsuk meg a visszamaradt anyaggal együtt, hűtsük vissza és mérjük le.
Drain the crucible with suction, dry the crucible and residue, and cool and weigh them.
A „d” értéke pamut esetén 0,985, elasztolefin esetén 1,00, melamin esetén pedig 1,01.
The value of ‘d’ is 0,985 for wool, 1,00 for elastolefin and 1,01 for melamine.
12.MÓDSZER JUTA ÉS BIZONYOS ÁLLATI SZÁLAK (Nitrogéntartalom meghatározásán alapuló módszer)
METHOD No 12 JUTE AND CERTAIN ANIMAL FIBRES (Method by determining nitrogen content)
egyes állati szálak.
certain animal fibres.
Az állati eredetű komponens vagy csak szőr (2 és 3), vagy gyapjú (1), vagy e kettő bármilyen arányú keveréke lehet.
The animal-fibre component may consist solely of hair (2 and 3) or wool (1) or of any mixture of the two.
A módszer nem alkalmazható olyan textilipari keverékek esetében, amelyek nitrogén alapú nem rostszerű anyagot is tartalmaznak (festékek, kikészítő anyagok stb.).
This method is not applicable to textile mixtures containing non-fibrous matter (dyes, finishes, etc.) with a nitrogen base.